INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 125 



fabricante en las condiciones que he creído oportunas y á medida 

 que las modificaciones se lian ido practicando. 



I. — Con la primera muestra se ha hecho el análisis físico y quí- 

 mico completos: sus detalles no interesan por el momento. Por 

 aquellosseobservó que no se podía obtener el fin deseado, pues 

 entre los datos analíticos se encontró : 



Pérdida al rojo ; .3,123 7. 



Cal libre 11,14 » 



Anhidrido carbónico 2,402 » 



Acido sulfúrico 2,14 » ; 



expansivos poderosos que aunque contribuyeran al fragüe rápido, 

 tarde ó temprano el material tenía que disgregarse, si se le mante- 

 nía inmergido en agua de río ó de mar. 

 La demostración fué imprescindible. 



2.— Temperatura, endurecimiento y fragüe del cemento. 



Se formó una masa con el cemento y 40 °, o de agua de río, míni- 

 mum del líquido necesario. Con el cucha rín se le amasó enérgica- 

 mente por cinco minutos, se le colocó en moldes cilindricos de 

 tela metálica deO™Oo y0'"08 de base, por 0"'05 de altura. Éstos se 

 inmergieron en el agua, y se les introdujo, hasta su parte central^ 

 un termómetro que acusaba décimos de grado. 



El endurecimiento se observó ensayando en la masa de los ci- 

 lindros la penetración de la aguja de Yicat de un milímetro cua- 

 drado de sección y cargada de 300 á 1000 gramos. 



Obtenido el fragüe, los cilindros se han cortado por su parte 

 media. En sus secciones se ha observado el endurecimiento^ re- 

 chasándose las determinaciones que indicaban una cohesión poco 

 homogénea. 



Temperatura exterior 23°2 C. 



T, tiempo medido en minutos; 



P, penetración de la aguja en el cemento; 



0, temperatura interior del cilindro. 



Resultado (I): 



(1) Cada resultado que se consigna es la mediana de tres ensayos. En caso 

 contrario se determinará su número. 



